— 144 — 



si produce cioè acido solforico libero che per neutralizzarsi completamente richiede- 

 rebbe due equivalenti di ferro. Se invece la riduzione del Fe^ 0^, 3S0^ a Pe 0, SO^ 

 si opera colla ghisa, come nell'antico sistema, basta un solo equivalente di ferro 

 per ottenere lo stesso risultato. Pertanto quantunque l'SO^ che si rende libero per 

 l'azione riducente dell' SO^ non debba essere neutralizzato in totalità perchè avvenga 

 la cementazione in modo praticamente soddisfacente, resterebbe per lo meno dubbio, 

 ove non intervenissero altri fenomeni, il vantaggio del metodo Zoppi sotto il rapporto 

 dell'economia della ghisa. Ma occorre considerare anche la formazione dei sali basici 

 Fe^ 0^, S0'^ che lo Zoppi spiega con quest'altra reazione : 2 HO Fe^ 0^ 3 SO''* 

 2 Fe = Fe2 0^ SO^ h- 2 (Fa 0. SO^) ^ 2 H cioè con una riduzione del Fe^ 0^ 

 3 SO^ in presenza dell'acqua e del ferro metallico, scostandosi in ciò dall'opinione 

 del Rivot che l'attribuisce ad una ossidazione del solfato neutro di protossido di 

 ferro per l'ossigeno dell'aria disciolto nelle acque. È beninteso che tale reazione non 

 potrebbe prodursi senza la presenza del ferro, ma richiederebbe sempre l'intervento 

 dell'ossigeno dell'aria. 



Qualunque però possa essere la spiegazione di questo fenomeno parmi evidente 

 che nelle acque preparate col sistema Zoppi prive interamente d' aria atmosferica 

 e contenenti un eccesso d' acido solforico, la produzione dei brunini non possa aver 

 luogo e debba con ciò essere risparmiato tutto il ferro che interviene in tale com- 

 binazione. Per contro col sistema antico la formazione dei brunini aveva luogo ed il 

 consumo corrispondente di ferro era tanto minore quanto piìi si evitava il contatto 

 dell'aria atmosferica. 



L'unica causa di maggior consumo di ferro nel sistema Zoppi risiedendo nell'eccesso 

 di acido solforico che si rende libero per la riduzione del Fe^ 0^, 3S0^ a Fe 0, SO'^, 

 resterebbe a vedersi se non si possa ottenere qualche vantaggio, cercando di neutraliz- 

 zarlo almeno parzialmente coll'aggiunta di qualche altra sostanza, per es. di calce caustica. 



L'economia di combustibile che si realizza coU'innovazione Zoppi in confronto 

 dell'antico sistema, diminuisce pure d'assai quando si metta a confronto colla ce- 

 mentazione nel forno a riverbero il quale presentava già in confronto delle camere 

 di piombo un vantaggio di circa il 35 °/^. 



La cementazione a bassa temperatura per la produzione del precipitato in lamine 

 aderenti ai pani di ghisa, deve pure inevitabilmente diminuire il contatto del ferro 

 colle acque ed è naturale che la durata dell'operazione sarà molto maggiore. 



L'arsenico contenuto nelle acque di cementazione allo stato di acido arsenioso, 

 e di acido arsenico combinato con basi diverse si direbbe che sia in gran parte 

 trascinato nel precipitato dai solfati basici di ferro e che perciò essendo impedita, 

 col sistema Zoppi, la formazione dei solfati basici, il precipitato debba essere pili 

 spoglio d'arsenico. Tuttavia da un'analisi fatta dal signor Hubert risulterebbe che 

 mentre le grassure dell'antico sistema non contenevano che 1, 95 ^ di arsenico, 

 quelle ottenute col nuovo ne tengono il 2," 90 % L'arsenico però si depone sul 

 finire dell'operazione, e quando si comincia la cementazione a bassa temperatura le 

 laminette di rame che si formano in principio ne sono in gran parte prive; per 

 contro v'ha luogo a ritenere che il resto si deponga tutto col precipitato in polvere, 

 il cui trattamento potrebbe per ciò dar luogo a serie difficoltà. 



